1 I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W Journal of Polish Society for Biomaterials and Faculty of Materials Science and Ceramics AGH-UST Czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów i Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH Number 104 Numer 104 Volume XIV Rok XIV JULY 2011 LIPIEC 2011 ISSN PUBLISHER: WYDAWCA: Polish Society for Biomaterials in Cracow Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów w Krakowie Editorial committee: KOMITET REDAKCYJNY: Editor-in-Chief Redaktor naczelny Jan Chłopek Editor Redaktor Elżbieta Pamuła Secretary of editorial Sekretarz redakcji Design Projekt Katarzyna Trała Augustyn Powroźnik ADDRESS OF EDITORIAL OFFICE: ADRES REDAKCJI: AGH-UST 30/A3, Mickiewicz Av Cracow, Poland Akademia Górniczo-Hutnicza al. Mickiewicza 30/A Kraków Issue: 200 copies Nakład: 200 egz. Scientific Publishing House AKAPIT Wydawnictwo Naukowe AKAPIT
2 INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD MIĘDZYNARODOWY KOMITET REDAKCYJNY Iulian Antoniac University Politehnica of Bucharest, Romania Lucie Bacakova Academy of Science of the Czech Republic, Prague, Czech Republic Romuald Będziński Politechnika Wrocławska / Wrocław University of Technology Marta Błażewicz Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków / AGH University of Science and Technology, Cracow Stanisław Błażewicz Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków / AGH University of Science and Technology, Cracow Maria Borczuch-Łączka Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków / AGH University of Science and Technology, Cracow Wojciech Chrzanowski University of Sydney, Australia Tadeusz Cieślik Śląski Uniwersytet Medyczny / Medical University of Silesia Jan Ryszard Dąbrowski Politechnika Białostocka / Białystok Technical University Andrzej Górecki Warszawski Uniwersytet Medyczny / Medical University of Warsaw Robert Hurt Brown University, Providence, USA James Kirkpatrick Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany Wojciech Maria Kuś Warszawski Uniwersytet Medyczny / Medical University of Warsaw Małgorzata Lewandowska-Szumieł Warszawski Uniwersytet Medyczny / Medical University of Warsaw Jan Marciniak Politechnika Śląska / Silesian University of Technology Sergey Mikhalovsky University of Brighton, United Kingdom Stanisław Mitura Politechnika łódzka / Technical University of Lodz Roman Pampuch Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków / AGH University of Science and Technology, Cracow Stanisław Pielka Akademia Medyczna we Wrocławiu / Wrocław Medical University Vehid Salih UCL Eastman Dental Institute, United Kingdom Jacek Składzień Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków / Jagiellonian University, Collegium Medicum, Cracow Andrei V. Stanishevsky University of Alabama at Birmingham, USA Anna Ślósarczyk Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków / AGH University of Science and Technology, Cracow Tadeusz Trzaska Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań / University School of Physical Education, Poznań Dimitris Tsipas Aristotle University of Thessaloniki, Greece
3 Wskazówki dla autorów 1. Prace do opublikowania w kwartalniku Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów przyjmowane będą wyłącznie z tłumaczeniem na język angielski. Obcokrajowców obowiązuje tylko język angielski. 2. Wszystkie nadsyłane artykuły są recenzowane. 3. Materiały do druku prosimy przysyłać na adres 4. Struktura artykułu: TYTUŁ Autorzy Streszczenie ( słów) Słowa kluczowe Wprowadzenie Materiały i metody Wyniki i dyskusja Wnioski Podziękowania Piśmiennictwo 5. Materiały ilustracyjne powinny znajdować się poza tekstem w oddzielnych plikach. Rozdzielczość rysunków min. 300 dpi. Wszystkie rysunki i wykresy powinny być czarnobiałe lub w odcieniach szarości i ponumerowane cyframi arabskimi. W tekście należy umieścić odnośniki do rysunków i tabel. W tabelach i na wykresach należy umieścić opisy polskie i angielskie. W dodatkowym dokumencie należy zamieścić spis tabel i rysunków (po polsku i angielsku). 6. Na końcu artykułu należy podać wykaz piśmiennictwa w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowany. 7. Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia do opracowań autorskich zmian terminologicznych, poprawek redakcyjnych, stylistycznych, w celu dostosowania artykułu do norm przyjętych w naszym czasopiśmie. Zmiany i uzupełnienia merytoryczne będą dokonywane w uzgodnieniu z autorem. 8. Opinia lub uwagi recenzenta będą przekazywane Autorowi do ustosunkowania się. Nie dostarczenie poprawionego artykułu w terminie oznacza rezygnację Autora z publikacji pracy w naszym czasopiśmie. 9. Za publikację artykułów redakcja nie płaci honorarium autorskiego. 10. Adres redakcji: Czasopismo Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki al. Mickiewicza 30/A-3, Kraków tel. (48 12) , tel./fax: (48 12) Warunki prenumeraty Zamówienie na prenumeratę prosimy przesyłać na adres: tel/fax: (48 12) Konto: Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów Kraków, al. Mickiewicza 30/A-3 Bank Śląski S.A. O/Kraków, nr rachunku Opłaty: cena pojedynczego numeru wynosi 20 PLN Instructions for authors 1. Papers for publication in quarterly magazine Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów should be written in English. 2. All articles are reviewed. 3. Manuscripts should be submitted to Editor s Office by to 4. A manuscript should be organized in the following order: TITLE Authors and affiliations Abstract ( words) Keywords (4-6) Introduction Materials and methods Results and Discussions Conclusions Acknowledgements References 5. Authors full names and affiliations with postal addresses should be given. If authors have different affiliations use superscripts 1, All illustrations, figures, tables, graphs etc. preferably in black and white or grey scale should be presented in separate electronic files (format.jpg,.gif.,.tiff,.bmp) and not incorporated into the Word document. High-resolution figures are required for publication, at least 300 dpi. All figures must be numbered in the order in which they appear in the paper and captioned below. They should be referenced in the text. The captions of all figures should be submitted on a separate sheet. 7. References should be listed at the end of the article. Number the references consecutively in the order in which they are first mentioned in the text. 8. Opinion or notes of reviewers will be transferred to the author. If the corrected article will not be supplied on time, it means that the author has resigned from publication of work in our magazine. 9. Editorial does not pay author honorarium for publication of article. 10. Papers will not be considered for publication until all the requirements will be fulfilled. 11. Manuscripts should be submitted for publication to: Journal Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów AGH University of Science and Technology Faculty of Materials Science and Ceramics 30/A-3, Mickiewicz Av., Cracow, Poland tel. (48 12) , tel./fax: (48 12) Subscription terms Subscription rates: Cost of one number: 20 PLN Payment should be made to: Polish Society for Biomaterials 30/A3, Mickiewicz Av Cracow, Poland Bank Slaski S.A. O/Krakow account no
4 XXI Conference on BIOMATERIALS IN MEDICINE AND VETERINARY MEDICINE October 2011 Hotel Perła Południa Rytro, Poland
5 SPIS TREŚCI CONTENTS Properties of bilayer gelatin/ polycaprolactone scaffolds Izabella Rajzer 2 PLA MELT-BLOWN FIBROUS STRUCTURES FOR POTENTIAL BIOMEDICAL APPLICATIONS Monika Rom, Joanna Grzybowska-Pietras, Janusz Fabia, Janusz Jarzębowski, Jarosław Janicki 5 Manufacturing and characterization of resorbable PLGA membranes for biomedical applications Małgorzata Krok, Carolina Ferreira, Soraia Fernandes, Dorota Kościelniak, Piotr Dobrzyński, Elżbieta Pamuła 8 Ocena sekrecji prozapalnych cytokin przez ludzkie chondrocyty hodowane na bioresorbowalnych materiałach polimerowych Joanna Wawszczyk, Arkadiusz Orchel, Katarzyna Jelonek, Piotr Paduszyński, Joanna Orchel, Piotr Dobrzyński, Janusz Kasperczyk, Ireneusz Bielecki 14 ROZWÓJ SZCZELINY BRZEŻNEJ JAKO EFEKT ZMĘCZENIA CIEPLNEGO WYPEŁNIEŃ STOMATOLOGICZNYCH Krzysztof Pałka, Monika Gruszecka, Agata Niewczas 23 Properties of bilayer gelatin/ polycaprolactone scaffolds Izabella Rajzer 2 PLA MELT-BLOWN FIBROUS STRUCTURES FOR POTENTIAL BIOMEDICAL APPLICATIONS Monika Rom, Joanna Grzybowska-Pietras, Janusz Fabia, Janusz Jarzębowski, Jarosław Janicki 5 Manufacturing and characterization of resorbable PLGA membranes for biomedical applications Małgorzata Krok, Carolina Ferreira, Soraia Fernandes, Dorota Kościelniak, Piotr Dobrzyński, Elżbieta Pamuła 8 Secretion of proinflammatory cytokines by human chondrocytes cultured on biodegradable polymers Joanna Wawszczyk, Arkadiusz Orchel, Katarzyna Jelonek, Piotr Paduszyński, Joanna Orchel, Piotr Dobrzyński, Janusz Kasperczyk, Ireneusz Bielecki 14 INCREASING OF MARGINAL GAP IN THERMOCYCLED RESTORATION SYSTEM Krzysztof Pałka, Monika Gruszecka, Agata Niewczas 23 Streszczane w Applied Mechanics Reviews Abstracted in Applied Mechanics Reviews Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Edition financed by the Minister of Science and Higher Education
6 Properties of bilayer gelatin/polycaprolactone scaffolds Izabella Rajzer ATH, University of Bielsko-Biala, Faculty of Materials and Environmental Sciences, Institute of Textile Engineering and Polymer Materials, Department of Polymer Materials, Willowa 2, Bielsko-Biała, Poland Abstract In this study, nanofibrous composite scaffolds have been fabricated in order to mimic the physical architecture of native extracellular matrix. Gelatin is a good candidate to mimic the chemical composition of natural collagen. It has many integrin-binding sites for cell adhesion and differentiation, which are found in collagen. However, electrospun scaffold made of gelatin had very poor mechanical properties. Therefore, in this study, bilayer nanofibrous scaffolds made of gelatin and poly(caprolactone) were produced by sequential electrospinning. The microscopic morphology, mechanical properties and porosity of electrospun bilayer gelatin/polycaprolactone scaffold were investigated. [Engineering of Biomaterials, 104, (2011), 2-4] Introduction By combining mentioned above parameters we can tailor the final microstructure of scaffolds [13-14]. In this study electrospinning of bilayer gelatin/polycaprolactone was found to be an efficient technique to modify PCL scaffolds. The incorporation of gelatin improved the hydrophilicity of gelatin/pcl nanofibrous scaffold and PCL provided a mechanical support. Materials and methods Gelatin (type A, from porcine skin) was purchased from Sigma-Aldrich. To prepare spinning solutions, 3 g of gelatin were dissolved in 30 ml of trifluoroethanol. Polycaprolactone (PCL) was purchased from Sigma-Aldrich (Mn= g/mol). Chloroform and methanol 1:1 (POCH, Poland) were used as solvents for this polymer. Scaffold fabrication The electrospinning system (made by Institute of Textile Engineering and Polymers Materials, ATH, Bielsko-Biała) consisted of a high-voltage power supply, an infusion pump, a stainless-steel blunt-ended needle, a 10 ml plastic syringe and a custom-made rotating collecting drum. For electrospinning each sample of the prepared solutions was stocked in a 10 ml plastic syringe with a needle whose inner diameter was 0.7 mm and the filled syringe was set up in the electrospinning apparatus. Both solutions were electrospun at a fixed voltage of 30 kv and distance (15 cm) between needle tip and collector. Baking paper sheet wrapped on a rotating metal drum was used as the collecting device. In order to obtain bilayer gelatin/pcl scaffold, first PCL solution was electrospun and then gelatin was e-spun over PCL nanofibrous substrate (FIG. 1). In addition two other scaffolds made of PCL and gelatin were obtained as reference materials. In tissue engineering, scaffold are designed to serve as a temporary, artificial extracellular matrix (ECM) in order to provide an optimal environment for cells adhesion, proliferation and differentiation. Moreover the matrix should provide mechanical support and regulate cell activities. Gelatin as well as gelatin/synthetic polymers, have been gaining interest as a tissue engineering scaffold [1-5]. Gelatin exhibits similar properties to collagen, excellent biodegrability, non-antigenicity and cost efficiency . Beside gelatin can promote cell adhesion, migration, differentiation and proliferation . However, poor mechanical properties and water solubility have restricted gelatin s applications as nanofibrous scaffold in tissue engineering field. Recent studies have shown that combination of natural origin polymers (such as gelatin) within synthetic polymers would optimize the physico-chemical and biological properties [8-9]. Polycaprolactone (PCL) is a bioresorbable polymer with excellent mechanical properties . However PCL has an intrinsic hydrophobic chemical nature, and its poor surface wetting and poor interaction with biological fluids make cell adhesion and proliferation less intensive [11-12]. In order to produce bilayer gelatin/polycaprolactone scaffold, an electrospinning technique has been applied. Electrospinning is an easy and effective method that has been used to produce nanofibrous scaffolds out of wide range of materials. A number of processing parameters such as: applied voltage, polymer flow rate, and capillary-collector distance can greatly influence the properties of the generated fibres. Characterization of scaffolds The surface morphology of the composites scaffolds was examined using scanning electron microscopy (SEM, Jeol JSM 5500). Pore size distribution was determined using PMI capillary flow porometer . Mechanical properties of the electrospun gelatin, gelatin/pcl and PCL scaffolds were determined using uniaxial testing machine (Zwick-Roell Z 2.5.) under a cross-head speed of 1.0 mm/min. All samples were cut into strips of 20 x 100 mm (weight x length). At least three samples were tested for each of electrospun fibrous scaffold. The thickness of samples was measured with a Thickness Tester (TILMET 73). A pressure of 2 kpa was applied for all of the thickness measurements. FIG. 1. The electrospinning process of bilayer samples.
7 Results and Discussion In order to mimic the physical architecture of natural extracellular matrix, a method to fabricate nanofibrous gelatin/pcl composite scaffold was developed in this study. FIG. 2 shows the SEM micrographs of composite bilayer gelatin/pcl scaffolds (both sides: FIG. 2c-d), as well as pure gelatin (FIG. 2a) and pure PCL (FIG. 2b) as reference samples. The microstructures of both sides of composite scaffold were similar to those of proper reference materials. The ribbon shaped fibers of gelatin nonwoven scaffold had a thickness of nm and a width up to 5 µm. Rapid solvent removal from the surface of the jet tended to form a skin on the jet as dried. As the evaporation progressed, the skin remained as a hollow tube, which collapsed into flat ribbon. Small branches between fibers were observed in the case of gelatin fibers as well as on the gelatin side of composite scaffold. The SEM images of PCL and PCL side of composite scaffold showed smooth and bead free surfaces of the nanofibers. The diameter of electrospun PCL fibers ranges from 300 nm to 1.2 µm. The pore size and interconnectivity between pores are also important parameters of the scaffolds. Pore size of the pure PCL scaffold were measured to be in the range of 1-2 µm whereas for pure gelatin scaffolds 2-16 µm (FIG. 3). Addition of gelatin onto PCL scaffold increased the average pore diameter of nanofibrous composite scaffold. Fiber structure, geometrical arrangement of the fibers, individual fiber properties and interaction between fibers greatly influence the mechanical properties of nanofibrous scaffold. Representative stress-strain curves for gelatin, PCL and gelatin/pcl scaffolds are shown in FIG. 4. Compared with gelatin/pcl and pure PCL electrospun scaffolds, the gelatin nanofibrous sample showed relatively low mechanical properties. The addition of PCL greatly increased the strength and elastic behavior of the composite fibrous scaffold. The enhanced properties of finer diameter fibers (PCL) are attributed to the gradual ordering of the molecular chains and modest increase in the crystallinity of the fibers. Since the gelation temperature of gelatin is very close to cell culture temperature (37 o C) the gelatin scaffold must be crosslinked to improve its thermal and mechanical stabilities prior to its tissue engineering applications . Further study will be focus on physical and chemical crosslinking methods for gelatin and on the incorporation of bioactive inorganic nanoparticles within the gelatin/pcl phase reaping up the combinatory roles of bone bioactivity and rigidity of inorganic phase, degrability and hydrophilicity of gelatin and optimal mechanical properties of PCL. FIG. 2. SEM micrograph of (a) gelatin nanofibers, (b) PCL nanofibers, (c-d) bilayed gelatin/pcl scaffold. FIG. 3. Pore size distribution of electrospun gelatin, PCL and gelatin/pcl scaffolds. Conclusions A significant amount of research has been directed to electrospinning nanofibrous scaffolds targeted for bone tissue regeneration. Moreover there is increasing research on the surface modifications in order to regulate cell functions from the initial cell adhesion to osteogenic stimulation of cells. In this work nanofibrous gelatin/pcl scaffolds have been successfully fabricated by electrospinning technique. Obtained results clearly showed that electrospun bilayer gelatin/polycaprolactone composite had better mechanical properties and pore size distribution than pure gelatin scaffold. The enhanced strength and porosity of obtained electrospun material would be very beneficial for tissue engineering applications. The cross-linking study of the composite and analysis of their in vitro behavior are in progress in our laboratory.
8 Acknowledgements This work was supported by Polish Ministry of Science and Higher Education (Iuventus Plus, project number: IP ). FIG. 4. Stress-strain curves obtained from tensile tests performed on electrospun samples (1) PCL, (2) gelatin/pcl, (3) gelatin. References  Z.X. Meng, Y.S. Wang, C. Ma, W. Zheng, L. Li, Y.F. Zheng. Electrospinning of PLGA/gelatin randomly-oriented and aligned nanofibers as potential scaffold in tissue engineering. Materials Science and Engineering C 30 (2010)  Z.M. Huang, Y.Z. Zhang, S. Ramakrishna, C.T. Lim. Electrospinning and mechanical characterization of gelatin nanofibers. Polymer 45 (2004)  L. Ghasemi-Mobarakeh, M.P. Prabhakaran, M. Morshed, M.H. Nasr-Esfahani, S. Ramakrishna. Electrospun poly(ε-caprolactone)/gelatine nanofibrous scaffold for nerve tissue engineering. Biomaterials 29 (2008)  X. Liu, P.X. Ma. Phase separation, pore structure and properties of nanofibrous gelatin scaffolds. Biomaterials 30 (2009)  A. Kejing, L. Haiying, G. Shidong, D.N.T. Kumar, W. Qingqing. Preparation of fish gelatin/poly(l-lactide) nanofibers by electrospinning. International Journal of Biological Macromolecules 47 (2010)  S.A. Sell, M.J. MacClure, K. Garg, P.S. Wolfe, G.L. Bowlin. Electrospinning of collagen/biopolymers for regenerative medicine and cardiovascular tissue engineering. Advanced Drug Delivery Reviews 61 (2009)  J.P. Chen, C.H. Su. Surface modification of electrospun PLLA nanofibers by plasma treatment and cationized gelatin immobilization for cartilage tisse engineering. Acta Biomaterialia 7 (2011)  J. Lee, G. Tae, Y.H. Kim, I.S. Park, S.H. Kim, S.H. Kim. The effect of gelatin incorporation into electrospun poly(l-lactideco-ε-caprolactone) fibers on mechanical properties and cytocompatibility. Biomaterials 29 (2008)  S. Panzavolta, M. Gioffre, M.L. Focarete, C. Gualandi, L. Foroni, A. Bigi. Electrospun gelatin nanofibers: optimization of genipin crosslinking to preserve fiber morphology after exposure to water. Acta Biomaterialia 7 (2010)  L. Shor, S. Guceri, R. Chang, J. Gordon, Q. Kang, L. Hartsock, Y. An, W. Sun. Precision extruding deposition (PED) fabrication of polycaprolactone (PCL) scaffolds for bone tissue engineering. Biofabrication 1 (2009) 1-9.  P. Fabbri, F. Bondioli, M. Messori, C. Bartoli, D. Dinucci, F. Chiellini. Porous scaffolds of polycaprolactone reinforced with in situ generated hydroxyapatite for bone tissue engineering. Journal of Materials Science: Materials in Medicine 21 (2010)  X. Liu, L.A. Smith, J. Hu, P.X. Ma. Biomimetic nanofibrous gelatin/apatite composite scaffolds for bone tissue engineering. Biomaterials 30 (2009)  N. Bhardwaj, S.C. Kundu. Electrospinning: A fascinating fibre fabrication technique. Biotechnology Advances 28 (2010)  S. Agarwal, J.H. Wendorff, A. Greiner. Use of electrospinning technique for biomedical applications. Polymer 49 (2008)  I. Rajzer, W. Chrzanowski, W. Binias, E. Sarna, J. Janicki. Biomimetic fibrous composite membranes for bone tissue engineering. Engineering of Biomaterials 93 (2010) 2-5.
9 PLA MELT-BLOWN FIBROUS STRUCTURES FOR POTENTIAL BIOMEDICAL APPLICATIONS Monika Rom 1 *, Joanna Grzybowska-Pietras 1, Janusz Fabia 1, Janusz Jarzębowski 2, Jarosław Janicki 1 1 ATH University of Bielsko-Biala, Institute of Textile Engineering and Polymer Materials, Willowa 2, Bielsko-Biala, Poland 2 POLMATEX-CENARO Research and Development Center of Textile Machinery, Wolczanska 55/59, Lodz, Poland * Abstract The paper presents results of experiments on formation of nonwoven fabrics from PLA biopolymer. Fibrous structures with parameters advantageous for application as a scaffold for tissue engineering were prepared from polylactide by melt-blown technology. Process optimization enables to obtain ultra-fine fibers. Sizes of pores formed in the material during melt-blown process can be tailored by formation of fibers of defined diameters. Keywords: melt-blown, fibers, PLA, nonwoven [Engineering of Biomaterials, 104, (2011), 5-7] Introduction Fibrous structures due to the advantageous high surface to volume ratio are good materials for tissue scaffolding purposes. When engineering fibrous scaffolds not only fibers diameters but also distances between fibers, forming pores should be taken into account, to ensure cells migration into the fibrous network and cells mobility within this network. In order to do this one need to remember is that the average size of cell can be at the range of µm in the case of osteoblast, fibroblast or chondrocyte , so that the pores of sufficient diameters are indispensible to avoid shearing of cells during their migration within the fibrous network . Ultra-thin polymer fibers have great potential for applications in a wide variety of fields, including sensors, filtration and separation membranes or biomedical applications, however the final application strongly depends on polymer composition used for fibers spinning. Conventional methods of fiber formation based on fiber drawing allow to obtain fibers of diameters at the level of μm. In order to obtain fibers of smaller diameters one has to apply more complicated methods, including bi-component spinning of two different polymers, melt-blown or electrospinning [3-5]. Each of those methods has advantages and drawbacks. Bi-component spinning of two different polymers allows to obtain continuous bunches of parallel, long micro fibers, however it is a multi-step process. The electrospinning is a versatile method of formation on ultra-thin fibers both from the melt and the solutions, however is still a challenge to scale-up of the process up to quantities of kg/h. The third method, melt-blown is a method capable of formation ultra-fine fibers in form of nonwoven in a one stage, but it is limited only to thermoplastic polymers [3,5]. In melt-blown process molten polymer is extruded from the die holes, and then streams of high velocity hot air attenuate the polymer streams to form microfibers, which are subsequently laid randomly on the collecting screen forming self-bonded nonwoven web. Fibers thickness depends on combination of parameters including melt-temperature and viscosity as well as velocity and temperature of hot air. The schematic draw of the process is presented in FIG. 1. Even though polypropylene has been so far the most popular polymer used in melt-blow processes, the other thermoplastic polymers, including polylactide, can be used in this process as well . In this work we will discuss morphology and selected physical properties of 3D structures obtained by melt-blown spinning of polylactide which indicate that melt-blown spinning of PLA can be potentially useful for fabrication of biodegradable polymeric scaffolds for tissue engineering. FIG. 1. Schematic drawing of melt-blown process. Materials and methods Nonwoven samples were fabricated from commercial grade NatureWorks PLA 3051D using lab-scale melt-blown setup WX34 based on single screw extruder (d=25 mm) and flat die head with 80 orifices (diameter 0.5 mm) which enable formation of nonwoven web of mm width. The efficiency of WX34 setup is up to 10 kg/h which can be reached in the case polypropylene with high melt-flow index, but in presented case nonwovens were formed with efficiency of 0.4; 0.6; 0.8 and 1 kg/h. Air velocity which attenuated the molten polymer stream into the fiber was at the range of m/s. Other processing parameters such as temperatures, pressure, output and conveyor velocity were registered automatically and are given in TABLE 1. Processing temperatures were evaluated from DSC experiments (TA Instruments 5100). In order to prevent viscosity changes due to hydrothermal degradation nonwovens were formed form polymer dried previously to the water content of 0.025% (250 ppm), according to producer s recommendation. Diameters of fibers were estimated based on SEM analysis (Jeol JSM 5500LV). Basis weight of fibrous webs was measured according to standard (PN-83/P-04602). Timlet-73 setup was used to measure the thickness. Density of nonwoven was calculated from samples geometry. Mean pore size and pore sizes distribution were estimated using PMI capillary flow porometer. Table 1. Processing parameters of melt-blown PLA nonwovens formation. Temperature of heating zones [ o C] I 195 II 240 III 255 Temperature of pump [ o C] Temperature of spinret [ o C] Melt temperature [ o C] Temperature of air [ o C] Distance from spinret to conveyor [mm] at heater 250 at the air outflow
10 Results and Discussions According do DSC analysis (FIG. 2) NatureWorks PLA 3051D should be processed at temperature above 160oC. The polymer is stable at least to 250oC, however TGA (not shown here) confirmed stability up to at least 280oC. The temperature of molten polymer during the process was established experimentally, that is at registered melt temperature of 268oC process was stable and quality of obtained nonwovens was satisfactory (organoleptic estimation). As observed from SEM microphotographs presented in FIG. 3 diameters of fibers depend on process efficiency and air velocity. The thinnest fibers with diameters at the level of up to 5 µm were obtained in the case of spinning with medium air velocity (100 m/s) and the lowest efficiency. Too high air velocity (150 m/s) resulted in breaking of polymer streams before they were attenuated into thin fibers. As the effect relatively thick entangled fibers were formed. Due to the intensive contraction of the solidifying broken fibers there can be observed characteristic structures on the fibers surface (FIG. 3 b1, c1), which were not observed in the case of fibers solidified by air of lowest velocity (50 m/s) (FIG. 3 a1). On the other hand when the air velocity is too low (~50 m/s) the drawing forces are not enough to form thin fibers, however the fibers are relatively straight and smooth. The surface roughness which is the result of uneven radial solidification resulting in shrinkage of polymer can be beneficial as it potentially could enhance cells attachment. Melt blown process allows to fabricate materials of controlled porosity, dependent mainly on the diameters of entangled fibers, as only thickness of fibers crossing each other limits distances between them . Results of porosimetric studies (TABLE 2) have confirmed that the lower were diameters of fibers the smaller were average pores sizes. The same was observed in the case of pore sizes distribution, which was much more narrow in the case of the thinnest fibers. The knowledge of processing parameters is critical for the sake of construction of 3D structure, which can be formed by subsequent formation of layers composed of fibers of different diameters and porosity. The example of such possible structure is presented in FIG. 4. FIG. 2. DSC scan of raw PLA 3051D; estimation of processing temperatures, glass transition region and melting region. FIG. 3. SEM microphotographs of melt-blown PLA microfibers spun at variable air velocity: a) 50 m/s; b) 150m/s; c) 100 m/s.
11 TABLE 2. Parameters of nonwovens obtained by melt-blown process. Sample Basis weight [g/m 2 ] Thickness of nonwoven [mm] Average pore sizes [μm] Conclusions Melt-blown technology was applied to obtain microfibrous nonwoven structures from polylactide. Pore sizes of the nonwoven and their distribution suggest that the process can be appropriate to fabricate fibrous scaffolds for tissue engineering. Process parameters enable to tailor diameters of fibers and density of nonwoven structures. Moreover the efficiency of the process is high as it is possible to take advantage of existing textile technologies. Acknowledgments Main fraction of pores [μm] Bubble point (*) [μm] a b c (*) Bubble point - material s largest through-pore Research was supported by National Centre for Research and Development project N o PBZ-MNISW-O1/II/2007. FIG. 4. An example of layer-by-layer structure of PLA melt-blown nonwoven composed of fibers of different diameters. References  Alberts B., et all, Molecular Biology of the Cell, 4th edition; New York: Garland Science;  Yim E.K., Leong, K.W. Proliferation and differentiation of human embryonic germ cell derivatives in bioactive polymeric fibrous scaffold, J Biomater Sci Polym Ed 16 (10) (2005), pp  Ellison Ch.J., Phatak A., Giles D. W., Macosko Ch.W., Bates F.S., Melt blown nanofibers: Fiber diameter distributions and onset of fiber breakup; Polymer 48 (2007)  Reneker D.H., Chun I., Nanometre diameter fibres of polymer, produced by electrospinning, Nanotechnology 7 (1996), pp  Wadsworth, L. C., Malkan, S. R., A Review of Melt Blowing Technology, INB Nonwovens, p. 2,  Gupta B., Revagade N., Hilborn J. Poly(lactic acid) fiber: An overview. Prog. Polym. Sci. 32 (2007)  Eichhorn, S. J.; Sampson, W. W., Statistical geometry of pores and statistics of porous nanofibrous assemblies. Journal of the Royal Society Interface 2005, 2, (4),
12 Manufacturing and characterization of resorbable PLGA membranes for biomedical applications Małgorzata Krok 1, Carolina Ferreira 2, Soraia Fernandes 2, Dorota Kościelniak 3, Piotr Dobrzyński 4, Elżbieta Pamuła 1 * 1 AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics, Department of Biomaterials, al. A. Mickiewicza 30, Krakow, Poland 2 FEUP University of Porto, Faculty of Engineering, Rua Dr. Roberto Frias, s/n Porto, Portugal 3 Jagiellonian University, Collage of Medicine, Department of Pedodontics, ul. Montelupich 4, Krakow, Poland 4 Polish Academy of Sciences, Center of Polymer and Carbon Materials ul. M. Curie-Skłodowskiej 34, Zabrze, Poland * Abstract Porous poly(l-lactide-co-glycolide) (PLGA) membranes were prepared by solvent-casting/porogen leaching method. Poly(ethylene-glycol) (PEG) with two molecular weights was used as a pore former. Mechanical properties of the membranes were analyzed in tensile test. Topography, pore size and surface roughness were characterized by atomic force microscopy on both sites of the membranes. PEG leached out percentage, thickness and wettability were also measured. Osteoblast-like cells were cultured on the membranes for 24 h and 6 days, and morphology, distribution and number of adhered cells as well as secretion of proteins and nitric oxide were measured. The results show that PEG molecular weight affected size and distribution of pores on both surfaces of the membranes. It resulted also in different mechanical characteristics of the membranes. In vitro experiments show that the membranes support adhesion and growth of osteoblast-like cells suggesting their usefulness for guided tissue regeneration (GTR). Keywords: PLGA, PEG, porous membrane, phaseseparation method, GTR [Engineering of Biomaterials, 104, (2011), 8-13] Introduction Membranes are widely used in medical applications, e.g. for separation and purification purposes, as scaffolds for tissue engineering, in drug delivery systems, artificial organs, diagnostic devices and guided tissue regeneration (GTR) [1-4]. GTR, a biological treatment concept, is aimed to ensure that cells with capacity to regenerate a particular type of lost or diseased tissue are allowed to colonize the defect/wound during healing using a barrier membrane . This procedure was developed particularly for the treatment of dental bone defect to ensure that periodontal ligament cells, bone cells, and cementoblasts selectively repopulate the periodontal wound area and protect the unwanted re-growth of the gingival epithelium and connective tissue [6,7]. Membranes can be prepared by different methods such as electrospinning , sintering  and freeze-gelation method . Another method that is of great interest because of the simplicity and cost efficiency is phase separation [10,11]. In this method, usually there are two types of polymers present: one of them remains in the end-use and the other is removed as a pore former . Phase separation was used to produce porous poly(l-lactide) membranes with PEG as a porogen by Nakane et al.  and Tsuji et al. . PLGA is an interesting synthetic polymer to produce barrier membranes for GTR in periodontology, because of their biodegradability and biocompatibility [15,16]. Moreover its advantage is degradation by hydrolysis resulting in release of non-toxic degradation products, i.e. lactic acid and glycolic acid. These compounds are produced naturally in the human body in different physiological pathways and eliminated by Krebs cycle as water and carbon dioxide, so their toxicity is minimal . PEG is a polymer widely used in several biotechnological and biomedical applications. For example, it prevents protein adsorption, facilitates formation of multi-phase polymeric systems; it is also non-immunogenic and non-antigenic. With its low reactivity and high solubility in water it has attracted much attention to be used as a pore former [13-14,18]. It was shown that depending on the molecular weight and concentration of the porogen, solvent type and weight ratios of the polymers, it is possible to control the microstructure of the resulting membranes [2,4,10]. Owen et al  studied cell behavior in PLGA/PEG blends, and concluded that these membranes have a great potential to be used in clinic, more specifically in GTR. The goal of this study was to produce PLGA porous membranes by using PEG with two different molecular weights to obtain specific porous microstructures. The pores were created by leaching out water-soluble PEG from PLGA/PEG blends. A physical and mechanical characterization of the membranes was performed to study their applicability in GTR. Moreover, a biological experiment was conducted in order to provide information about biocompatibility and interaction between osteoblast-like cells and the membranes. Experimental Materials PLGA with 85:15 molar ratio of L-lactide and glycolide and molecular weights M n =100 kda and M w =210 kda was synthesized in bulk by ring-opening polymerization using low toxic zirconium compound as an initiator . As a pore former, PEG purchased from Aldrich, Germany (molecular weight M n =1450 Da and M n =200 Da) was used. Membrane preparation PLGA was dissolved in dichloromethane (POCh, Gliwice, Poland) (10% wt/vol.) with magnetic stirring overnight. Then 60 wt% of PEG was added to the PLGA solution and left under stirring during 20 min. After that 7.5 ml of the solution was slip-casted on a Petri dish and dried in air and in vacuum. Next PEG was leached out in ultra-high quality water (UHQ, Elga Purelab, UK) during 4 days, to obtain a porous structure. The resulting membranes were cut into circles (1.4 cm in diameter) and sterilized in ethanol (70%). After, they were washed in phosphate buffer saline (PBS) and UV light-sterilized for 20 min at both sides.
13 Membrane characterization Atomic force microscopy (AFM) The topographical images of both surfaces of the membranes were taken on atomic force microscope (Explorer, Veeco, USA) in contact mode at room temperature. The size of pores and roughness (Ra) of the obtained membranes were measured. Wettability Wettability of the membranes was estimated by water drop shape analysis (DSA 10, Krüss, Germany). Water contact angle was averaged from 10 droplets with a volume of 0.20 µl which were placed on both surfaces of the membranes. Tensile test Tensile testing was conducted with universal testing machine (Zwick 1435, Germany). The test speed was 100 mm/min with 0.1 N pre-load, specimen length of 40 mm and specimen width of 5 mm Percentage of PEG leached out To ensure PEG removal, leaching out was performed by excessive washing with UHQ water. Percentage of PEG leached out from the membrane was calculated from the equation (1): where W 0 and W f were the weights of membranes before and after leaching, respectively. Thickness The thickness of each membrane was measured in six different places using a micrometer screw. Biological experiment Cell culture and seeding Osteoblast-like cells MG-63 (LGC/ATCC, UK) were cultured in MEM (PAA, Austria) medium supplemented with foetal bovine serum (10%) (Sigma, Germany), penicillin-streptomycin (1%), sodium pyruvate (0.1%) and amino acids (0.1%) (PAA Austria). For subcultures, cells were trypsinized, suspended in culture medium and 1.3x10 4 cells were seeded on each sample and cultured in 5% CO 2 atmosphere at 37 C. The cells were then analysed in two time points: 24 h and 6 days. Cells morphology and distribution The cells were fixed in paraformaldehyde and stained with acridine orange solution (1 mg/ml, Sigma, Germany) in order to perform a microscopic observation by fluorescence microscope (Zeiss Axiovert 40, Carl Zeiss, Germany). Crystal violet Crystal violet (CV) is a useful assay to analyze quantitatively the relative density of cells adhering to the material. First paraformaldehyde was used to fix the cells. Next the samples were washed with PBS and 0.5 ml of CV solution (0.5% CV in 20% of methanol) (Sigma, Germany) was added. After washing the samples with tap water, CV was extracted in 1 ml of 100% methanol. 10 minutes later, 100 µl of the supernatant were transferred to a 96 well-plate and the absorbance was measured at 570 nm using a Multiscan FC Microplate Photometer (Thermo Scientific, USA). (1) Protein content To determine the total content of protein in the cells supernatants, the bicinchoninic acid test (BCA, Sigma Germany) was carried out. The BCA reagent was prepared just before the assay by mixing CuSO 4 solution (4%) with BCA in the proportion of 1:50. Then 10 µl of the supernatant and 200 µl of BCA reagent were added to a 96 well-plate. After 30 min incubation in dark the absorbance was measured at 540 nm. Nitric oxide level Nitrite/nitrate production, an indicator of nitric oxide (NO) synthesis, was measured in cell culture supernatants by the Griess reaction. To perform this assay Griess reagent A 0.1% naphthalethylenediamine dihydrochloride (Sigma Germany) in water and Griess reagent B 1% sulfanilamide (POCH Poland) in 5% H 3 PO 4 were mixed (1:1, v/v). Next 100 µl of the supernatant and 100 µl of the Griess reagent (A+B) were transferred to 96-well plate. The absorbance was measured at 540 nm. Results Characterization of PLGA membranes Atomic force microscopy FIG. 1 shows AFM pictures for scan areas of 20 µm x 20 µm and 100 µm x 100 µm of both sides (top, e.g. air-cured and bottom, e.g. glass-cured) of the membranes produced with two PEGs differing in molecular weight (200 Da and 1450 Da). It can be seen that PLGA/PEG 200 has similar porous topography on both sides. The size of pores (TABLE 1) and average roughness (FIG. 2) of this membrane are the same. On the other hand PLGA/PEG 1450 membrane has an asymmetric microstructure: the top surface is non-porous, while the bottom surface has the highest roughness and the biggest pores. Wettability The contact angle measurements were carried out to evaluate wettability of PLGA/PEG membranes. The results are presented in TABLE 1. The contact angle is about 85 for all the surfaces, except for bottom surface of PLGA/ PEG1450, for which contact angle is about 10 degrees lower. However the results are not significantly different according to t-test (p < 0.05). Tensile test Mechanical properties of the samples were evaluated in tensile test and three parameters were measured: tensile strength Rm (MPa), Young s Modulus (MPa) and total elongation at break ε Ftotal (%). TABLE 2 shows the results for the membranes and FIG. 3 shows representative stress-strain curves. Both membranes have similar tensile strength and Young s modulus but PLGA/PEG 200 membrane has significantly higher elongation at break. PEG leached out percentage and membranes thickness The results of percentage of PEG leached out and membranes thickness are shown in TABLE 2. As it can be seen PEG leaching out from both membranes is slightly higher than 60 wt%. The thickness of the membranes, as expected, is about 50 µm.
14 10 FIG. 1. AFM images of PLGA membranes obtained with use of PEG 200 (A,B,C,D) and PEG 1450 (E,F,G,H); top surface (A,C,E,G), bottom surface (B,D,F,H); scanned areas: 100 µm x 100 µm (A,B,E,F) and 20 µm x 20 µm (C,D,G,H). TABLE 1. Pore size and contact angle of PLGA/PEG membranes obtained with different molecular weight of PEG. Data are expressed as average ± standard deviation, n=30-40 for pore size and n=10 for contact angle, nd=not detectable. Diamond ( ) indicates statistically significant difference according to t-test between the groups: p<0.05. Material Pore Size [μm] Contact Angle [θ] PLGA/ PEG 200 Top 3.30 ± ± 6 Bottom 3.75 ± ± 6 FIG. 2. Roughness obtained by AFM image analysis for top and bottom surfaces of the membranes: PLGA/PEG 200 and PLGA/PEG Data are expressed as average ± standard deviation, n=3. Diamond ( ) indicates statistically significant difference according to t-test between the groups: p<0.05. PLGA/ PEG 1450 Top nd 85 ± 5 Bottom 5.75 ± ± 15 TABLE 2. Mechanical properties, thickness and percentage of PEG leached out of PLGA membranes (PLGA/PEG) obtained with different molecular weight of PEG. Tensile strenght (Rm), Young s modulus (E-Modulus), total elongation at break (ε Ftotal ). Data are expressed as average ± standard deviation, n=6 for thickness, n=3 for PEG leached out and n=5 for tensile test. Diamond ( ) indicates statistically significant difference according to t-test between the groups: p< Membrane Rm [MPa] E-Modulus [MPa] ε Ftotal [%] PEG leached out [wt%] Thickness [μm] FIG. 3. Tensile test representative curves of PLGA membranes obtained using different molecular weight of PEG. PLGA/ PEG 200 PLGA/ PEG ± ± ± ± ± 18 ± ± ± ± ± 4.9
15 In vitro experiment Cells morphology and distribution Fluorescence microscopy observation showed that the number of cells after 6 days was higher than after 24 h and the cells were well spread. On all the surfaces including control PLGA foil and TCPS the cells were distributed homogenously, except the bottom surface of PLGA/PEG 1450, where the cells tended to grow in agglomerates (data not presented). 11 FIG. 4. Measurement of cells attachment by crystal violet test performed after 24 h (A) and 6 days of culture (B) on PLGA/PEG 200 and PLGA/PEG 1450 membranes of both surfaces (top and bottom), PLGA foil and TCPS as the control (total TCPS absorbance = 1). Data are expressed as average ± standard deviation, n=4. Asterisks (*), circles (o) and diamonds ( ) indicate statistically significant differences from the TCPS control, PLGA and between the groups, respectively: *p<0.05; **p<0.01; ***p< Crystal violet CV staining, which is often used for the indirect quantification of number of adherent cells, stains DNA that can be quantified in a spectrophotometer . All results were recalculated in relation to the values obtained from control TCPS wells (total TCPS absorbance = 1). As it can be seen in FIG. 4 there are significant differences between control samples (TCPS and PLGA foil) and the membranes. The number of adherent cells is higher on the membranes than on controls after 1 day. The same tendency is visible after 6 days. However, after 6 days of culture, there is also a significant difference between PLGA and TCPS. Moreover, significant differences between both surfaces of the membrane PLGA/PEG 200 are found. Protein content The BCA protein assay combines the reduction of Cu 2+ to Cu 1+ by protein in an alkaline medium with the highly sensitive and selective colorimetric detection of the cation Cu 1+ by bicinchoninic acid . The obtained results from this experiment are presented in FIG. 5A. The total amount of protein in the supernatants from cell cultures on all the materials is similar in both time points. There are not statistically significant differences between the samples. Nitric oxide level NO plays an important role in several physiological processes including vascular regulation, immune responses and neural communication . The NO value is similar for both time points and materials evaluated (FIG. 5B). FIG. 5. Level of proteins (A) and level of nitric oxide NO (B) detected in the supernatants from cell cultured for 24 h and 6 days on PLGA/PEG 200 and PLGA/PEG 1450 both surfaces, PLGA foil and TCPS. Data are expressed as average ± standard deviation, n=4. No significant differences were found according to t-test.
16 12 Discussion The main purpose of this work was to produce resorbable membranes by phase separation/porogen leaching and evaluate their physical, mechanical and biological properties. Two different types of PLGA membranes were produced with PEG 200 Da and 1450 Da, as pore formers. Surface and mechanical properties of the membranes were characterized. Moreover the membranes were tested in contact with osteoblast-like cells to study their cytocompatibility. The total percentage of PEG leached out from the blends (TABLE 2) of around 63%, was slightly higher than the expected value, because the ratio PEG/PLGA used to produce the membranes was 60/40. One can assume that excessive washing was enough to ensure the PEG removal, creating a porous structure; however it probably accelerated hydrolytic degradation of the PLGA structure. In order to study the membranes morphology, AFM analysis was carried out. There was a considerable difference in the membranes topography: PLGA/PEG 200 top and bottom surfaces presented similar Ra values and similar size of pores while PLGA/PEG 1450 had distinct values for each surface. The air-cured surface was non-porous, while on the glass-cured surface bigger pores were present. This fact can be explained by the formation mechanism of the porous structure. Due to higher molecular weight of PEG 1450, PEG-rich domains were bigger and sediment to the bottom surface; that is why, after leaching, this surface was more porous than the air-cured surface . On the other hand the use of PEG with low molecular weight led to a homogeneous distribution of PEG-rich domains in PLGArich phase. For these reasons PLGA/PEG 200 membrane was more homogeneous while PLGA/PEG 1450 membrane presented an asymmetric microstructure. The results from this study are consistent with our previous results for PLGA membranes obtained with the use of PEGs with molecular weight in the range Da . The wettability test showed that for more smooth surfaces, the contact angle was higher, meaning the surface was more hydrophobic. This is in agreement with Wentzel theory, which is describing the influence of the surface roughness on wettability . Another possible explanation of lower contact angle on bottom surface of PLGA/PEG 1450 membrane is that hydrophilic PEG was not leached out properly. However this hypothesis should be ruled out, because percentage of PEG leached out from the membrane was as expected. The mechanical analysis by the tensile test confirmed that application of PEGs with different molecular weight resulted in the membranes with different mechanical characteristics. The membranes had the same tensile strength and Young s modulus, but different elongation at break (FIG. 3, TABLE 2). The higher flexibility of PLGA/PEG 200 membrane is an important parameter for material handling during the surgery. Biological tests were performed in order to evaluate the properties of the materials important from the point of view of possible medical applications. With the aim to verify cell morphology and distribution during cell culture, a fluorescent microscopy assay was done. The cells adhered and grew on the membranes with a cell number increasing from day 1 to day 6. Microscopic observations showed that higher roughness and porosity of the bottom surface of PLGA/PEG 1450 membrane on day 1 resulted in agglomerated groups of cells within the pores which are not well spread and therefore the material was not homogeneously colonized. After 6 days the cells colonized the entire surfaces of the membranes. Crystal violet staining was conducted in order to study the cells attached after 24 h and 6 days of culture. The results show a high absorbance value for the PLGA/PEG 1450 membrane in both time points and surfaces (FIG. 4). However these values are not credible because probably the dye remained trapped in the membrane especially in PLGA/PEG1450 and therefore it is rather difficult to infer about the adhered cell number from these data. The results of protein level (FIG. 5A) demonstrated the same protein concentration after 24 h than 6 days of culture. This can be explained by the fact that in the beginning of cell culture the medium was fresh, i.e. proteins from serum were present in the medium. At day 6 probably an equilibrium between consumed and produced proteins was reached. It is well known that NO plays an important role in cellular metabolism. Although a high value of NO can involve toxicity including disruption of mitochondrial respiration, enzyme inhibition, lipid peroxidation and genetic mutation. This toxicity is mediated by intermediates such as N 2 O 3 and peroxynitrite . As it was verified (FIG. 5B) the NO level was low for the cells cultured on all the materials suggesting that the materials are not toxic for osteoblast-like cells. Conclusions It was demonstrated in this study that solvent-casting leaching-out PEG from PLGA/PEG blends is a very useful method to obtain PLGA porous membranes prospective for biomedical applications. Mechanical properties, microstructure, pore size and distribution of the pores in the membranes can be controlled by molecular weight of PEG used. Interestingly, higher molecular weight PEG provides asymmetric membranes with non-porous skin in the air-cured surface and the membranes are rather brittle. Contrarily, low molecular weight PEG provides membranes with homogenously distributed pores within the membranes, which are highly deformable. It was proven that PLGA membranes allow cellular colonization in vitro, which is of key importance for GTR application in the clinic. Acknowledgments Funding for this study was provided by the Polish Ministry of Science and Higher Education (grant no N N ) and the National Centre for Research and Development (grant no N N ). LLP Erasmus Program is acknowledged for financial support of Carolina Ferreira and Soraia Fernandes.
17 References 13  Ulbricht M.: Advanced functional polymer membranes, Polymer 47 (2006),  Stavropoulos A., Sculean A., Karring T.: GTR treatment of intrabony defects with PLA/PGA copolymer or collagen bioresorbable membranes in combination with deproteinized bovine bone (Bio-Oss), Clin Oral Invest 8 (2004),  Ratner D., Hoffman S., Schoen F., Lemons J.: Biomaterials Science. An Introduction to Materials in Medicine. 2 nd Edition. Elsevier Academic Press. (p121).  Stamatialis D. F., Papenburg B.J., Gironés M., Saiful S., Bettahalli S. N. M., Schmitmeier S., Wessling M.: Medical applications of membranes: Drug delivery, artificial organs and tissue engineering, J Membr Sci 308 (2008),  Karring T., Nyman S., Gottlow J., Laurell L.: Development of the biological concept of guided tissue regeneration - animal and human studies, Periodontol (1993),  Gottlow J.: Guided tissue regeneration using bioresorbable and non-resorbable devices: initial healing and long-term results, J Periodontol 64 (1993), 11 Suppl :  Tatakis D. N., Promsudthi A., Wikesjö U. M.: Devices for periodontal regeneration. Periodontol (1999),  Kim K. H., Jeong L., Park H. N., Shin S. Y., Park W. H., Lee S. C., Kim T. I., Park Y. J., Seol Y. J., Lee Y. M., Ku Y., Rhyu I. C., Han S. B., Chung C. P.: Biological efficacy of silk fibroin nanofiber membranes for guided bone regeneration, J Biotechnol 120 (2005),  Ho M. H., Hsieh C. C., Hsiao S. W., Thien D. V. H.: Fabrication of asymmetric chitosan GTR membranes for the treatment of periodontal disease, Carbohyd Polym 79 (2010),  Jae-Kyung K., Kentaro T., Shinsuke N., Masahiro O.: Preparation of a polymeric membrane with fine porous structure by dry casting, J Appl Polym Sci 111 (2009),  Van De Witte P., Dijkstra P. J., Van Den Berg J. W. A., Feijen J.: Phase Separation process in polymer solutions in relation to membrane formation, J Membr Sci 177 (1996),  Kesting R.E.: Polymer solutions, Synthetic Polymeric Membranes, A Structural Perspective, Wiley 1985, New York.  Nakane K., Hata Y., Morita K., Ogihara T., Ogata N.: Porous poly(l-lactic acid)/poly(ethylene glycol) blend films, J Appl Polym Sci 94 (2004),  Tsuji H., Smith R., Bonfield W., Ikada Y.: Porous biodegradable polyester. I. Preparation of porous poly(l-lactide) films by extraction of poly(ethylene oxide) from their blends, J Appl Polym Sci 75 (2000),  Seyednejad H., Ghassemi A. H., Van Nostrum C. F., Vermonden T., Hennink W. E.: Functional aliphatic polyesters for biomedical and pharmaceutical applications, J Control Release 152 (2011),  Pamula E., Filova E., Bacakova L., Lisa V., Adamczyk D.: Resorbable polymeric scaffolds for bone tissue engineering: the influence of their microstructure on the growth of human osteoblastlike MG 63 cells, J Biomed Mater Res 89A (2009),  Jain R. A.: The manufacturing techniques of various drug loaded biodegradable poly(lactide-co-glycolide) (PLGA) devices, Biomaterials 21 (2000),  Harris J. M.: Poly(ethylene glycol) Chemistry: biotechnical and biomedical applications, Plenum Press 1992, Chapter 1, New York.  Owen G. Rh., Jackson J., Chehroudi B., Burt H., Brunette D. M.: A PLGA membrane controlling cell behavior for promoting tissue regeneration, Biomaterials 26 (2005),  Chiba K., Kawakami K., Tohyama K.: Simultaneous evaluation of cell viability by neutral red, MTT and crystal violet staining assays of the same cells, Toxicology in Vitro 12 (1998),  Smith P.K et al.: Measurement of protein using bicinchoninic acid, Anal Biochem 150 (1985),  Van Faassen E. E., Vanin A. F.: Radicals for life: The various forms of nitric oxide, Elsevier 2007, Amsterdam. ISBN-13:  Lin W., Lu C.: Characterization and permeation of microporous poly(ε-caprolactone) films, J Membr Sci 198 (2002),  Krok, M. Pamula, E.: Poly(L-lactide-co-glycolide) microporous membranes for medical applications produced with the use of polyethylene glycol as pore former - submitted.  Kiss E., Bertóti I., Vargha-Butler E. I.: XPS and wettability characterization of modified poly(lactic acid) and poly(lactic/glycolic acid) films, J Colloid Interface Sci 245 (2002),  Gordge. M. P.: How cytotoxic is nitric oxide? Institute of urology and nephrology, university college London, UK. Exp Nephrol 6 (1998),
18 14 Ocena sekrecji prozapalnych cytokin przez ludzkie chondrocyty hodowane na bioresorbowalnych materiałach polimerowych Joanna Wawszczyk 1*, Arkadiusz Orchel 2, Katarzyna Jelonek 4, Piotr Paduszyński 2, Joanna Orchel 3, Piotr Dobrzyński 4, Janusz Kasperczyk 2,4, Ireneusz Bielecki 5 1 Katedra i Zakład Biochemii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Narcyzów 1, Sosnowiec 2 Katedra i Zakład Biofarmacji, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Narcyzów 1, Sosnowiec 3 Katedra i Zakład Biologii Molekularnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Narcyzów 1, Sosnowiec 4 Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych, Polska Akademia Nauk, ul. M. Curie-Skłodowskiej 34, Zabrze 5 Katedra i Klinika Chirurgii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. Medyków 16, Katowice * Streszczenie Tkanka chrzęstna charakteryzuje się małą zdolnością regeneracji oraz niewielkim potencjałem do prawidłowej odbudowy, dlatego też, dotychczas stosowane metody leczenia uszkodzeń chrząstki są niewystarczające. Nadzieję na przełom w leczeniu wielu chorób chrząstki, jak również regenerację tej tkanki, daje inżynieria tkankowa wykorzystująca m.in. syntetyczne polimery z grupy poliestrów alifatycznych i poliwęglanów takie jak kopoolimery glikolidu, ε-kaprolaktonu, L-laktydu oraz trimetylenowęglanu zsyntetyzowane za pomocą nowatorskiej metody wykorzystującej jako inicjator polimeryzacji acetyloctan cyrkonu. W ramach niniejszej pracy dokonano oceny biozgodności wybranych biodegradowalnych materiałów w oparciu o poziom sekrecji prozapalnych cytokin IL-1α i IL-1β, IL-6 oraz IL-8 oznaczonych metodą ELISA. Spośród badanych polimerów biodegradowalnych podłoża o składzie PCLGA 92:8, PLAGA 85:15, PLATMC 70:30, PLATMC 30:70, PLATMC 50:50 wydają się charakteryzować największą biozgodnością, gdyż ich obecność nie powodowała istotnego wzrostu sekrecji cytokin prozapalnych przez chondrocyty rosnące na ich powierzchni. Pozostałe badane materiały polimerowe powodowały pewne niepożądane reakcje komórek związane ze stymulacją uwalniania niektórych spośród analizowanych cytokin prozapalnych przez chondrocyty. Uzyskane wyniki pozwoliły na wyciągnięcie wniosku, iż podłoża wykonane z analizowanych w pracy polimerów biodegradowalnych zsyntetyzowanych przy użyciu acetyloacetonianu cyrkonu zasługują na dalszą uwagę, gdyż niosą nadzieję na umożliwienie leczenia ubytków tkanki chrzęstnej. Słowa kluczowe: chondrocyty, IL-6, IL-8, polimery biodegradowalne [Inżynieria Biomateriałów, 104, (2011), 14-22] Secretion of Proinflammatory cytokines by human chondrocytes cultured on biodegradable polymers Joanna Wawszczyk 1*, Arkadiusz Orchel 2, Katarzyna Jelonek 4, Piotr Paduszyński 2, Joanna Orchel 3, Piotr Dobrzyński 4, Janusz Kasperczyk 2,4, Ireneusz Bielecki 5 1 Department of Biopharmacy, Medical University of Silesia, Narcyzów 1, Sosnowiec, Poland 2 Department of Biopharmacy, Medical University of Silesia, Narcyzów 1, Sosnowiec, Poland 3 Department of Molecular Biology, Medical University of Silesia, Narcyzów 1, Sosnowiec, Poland 4 Centre of Polymer and Carbon Materials, Polish Academy of Sciences, Curie-Sklodowska 34 St., Zabrze, Poland 5 Department of Pediatric Surgery, Medical University of Silesia, Medyków 16, Katowice, Poland * Abstract Cartilage characterizes low potential to regeneration and proper reconstruction. Nowadays, methods of cartilage lesions treatment are unsatisfactory. Tissue engineering is very promising in therapy of many cartilage injures as well as regeneration of this tissue. Biodegradable aliphatic polyesters and polyesterocarbonates such as copolymers of glycolide, L-lactide, ε-caprolactone and trimethylene carbonate were synthesized using a novel method employing non-toxic zirconium acetylacetonate as initiator of polymerization. The aim of the study was to examine biocompatibility of selected biodegradable materials based on the level of secretion of proinflammatory cytokines IL-1α, IL-1β, IL-6 and IL-8. Our results show, that among the studied biodegradable polymers the PCLGA 92:8, 85:15 PLAGA, PLATMC 70:30, PLATMC 30:70, 50:50 PLATMC were characterized by highest biocompatiblity, because they do not cause a significant increase in secretion of proinflammatory cytokines by chondrocytes growing on their surface. Other polymers could cause up-regulation of some proinflammatory cytokines secretion by chondrocytes cultured on their surface. The other tested polymeric materials did not induce the release of proinflammatory cytokines by chondrocytes. Generally, it should be concluded that the studied biodegradable copolymers synthesized with the use of zirconium acetylacetonate as initiator of polymerization deserve further attention, as being promising for the treatment of cartilage defects. Keywords: chondrocytes, IL-6, IL-8, biodegradable polymers [Engineering of Biomaterials, 104, (2011), 14-22]
19 Wprowadzenie Tkanka chrzęstna charakteryzuje się małą zdolnością regeneracji i niewielkim potencjałem do prawidłowej odbudowy. Właściwość ta jest głównym czynnikiem ograniczającym skuteczne leczenie ubytków w jej obrębie. Dotychczas stosowane metody leczenia uszkodzeń chrząstki są niewystarczające. Nadzieję na przełom w leczeniu wielu chorób chrząstki, jak również regenerację tej tkanki, daje inżynieria tkankowa . Rozwój inżynierii tkankowej oraz współczesnych form terapii schorzeń tkanki chrzęstnej jest związany z poszukiwaniem nowych biozgodnych i bioresorbowalnych materiałów mogących posłużyć do wytworzenia nośników dla komórek. Jedną z istotnych właściwości biodegradowalnych biomateriałów według A. V. Lloyd a  jest brak zdolności do indukcji stanu zapalnego lub toksycznej odpowiedzi po ich implantacji do organizmu. Duże nadzieje wiąże się z syntetycznymi polimerami z grupy poliestrów alifatycznych i poliwęglanów. Polimery glikolidu, ε-kaprolaktonu, L-laktydu oraz węglanu trimetylenu są powszechnie badane pod kątem ich wykorzystania do konstrukcji rusztowań dla komórek. Homeostaza tkanki chrzęstnej jest zależna od odpowiedzi komórek tej tkanki na auto- oraz parakrynne czynniki anaboliczne i kataboliczne produkowane zarówno przez chondrocyty, jak i inne komórki organizmu. Zaburzenie równowagi pomiędzy procesami anabolicznymi i katabolicznymi prowadzi do powstawania zmian patologicznych związanych między innymi z modyfikacją właściwości substancji podstawowej chrząstki, jej składu chemicznego i struktury, czego konsekwencją są zmiany degeneracyjne . Istotną rolę w metabolizmie tkanki chrzęstnej odgrywa sieć cytokin, spośród których wyróżnia się cytokiny o działaniu anabolicznym (tj. IGF-1, TGF-β, bfgf) oraz katabolicznym (np. IL-1, IL-8, TNF-α, IFN-γ) [4,5]. Do głównych cytokin prozapalnych uczestniczących w stymulacji procesów katabolicznych w chrząstce oraz jej degradacji w przebiegu różnych chorób należą IL-1α i IL- 1β. Stymulują one chondrocyty do syntezy metaloproteaz oraz proteaz serynowych, jednocześnie hamując syntezę tkankowych inhibitorów metaloproteaz, czego konsekwencją jest degradacja macierzy chrzęstnej [6,7]. Cytokiny te indukują także produkcję prostaglandyn i wolnych rodników oraz powodują zahamowanie syntezy włókien kolagenowych a także proteoglikanów chrząstki [8-11]. Efekt kataboliczny na chrząstkę wywierają również IL-8 i IL-6, których synteza podlega kontroli IL-1 oraz TNF-α. Interleukina 8 jest jedną z głównych cytokin o działaniu chemotaktycznym (stąd zaliczana jest również do grupy chemokin). Odpowiada ona za całokształt procesu transmigracji leukocytów z krwi do tkanek. Pobudza migrację neutrofilów przez śródbłonek oraz wzmaga ich adhezję do białek macierzy pozakomórkowej. Ponadto aktywuje w neutrofilach procesy degranulacji i wybuchu tlenowego. Indukuje również proces angiogenezy. Ze względu na właściwości chemotaktyczne, stymulujące proliferację oraz aktywujące komórki układu immunologicznego, IL-8 jest jednym z kluczowych mediatorów stanów zapalnych. Prowadzi do nagromadzenia komórek zapalnych w chrząstce, a w konsekwencji produkcji przez te komórki enzymów ją rozkładających takich jak elastaza, kolagenaza czy żelatynaza . IL-6 jest cytokiną o wielokierunkowym oddziaływaniu i uważana jest za jeden z ważniejszych czynników regulujących mechanizmy obronne. Pełni ważną rolę w reakcjach zapalnych oraz procesie krwiotworzenia. Wpływ tej cytokiny na tkankę łączną jest złożony. Uczestniczy w aktywacji procesów zapalnych oraz stymuluje sekrecję metaloproteaz, przez co wpływa na degradację chrząstki. Często jest przedstawiana jako kofaktor katabolicznych efektów IL-1β w chrząstce . Introduction Cartilage characterizes low potential for regeneration and capability to proper reconstruction. This property is a major factor, which limits the treatment of cartilage lesions. Nowadays, methods of healing of cartilage injuries are unsatisfactory. Tissue engineering is very promising in cartilage treatment and it aims at enabling to restore the structure and function of the damaged tissue . Development of tissue engineering and modern therapies of cartilage cure is dependent on studies of new biocompatible, bioresorborable materials used as cells carriers. According to Lloyd et al , implanted biomaterial should not induce inflammatory reactions and cause a toxic effect in the organism. Synthetic polymers like aliphatic polyesters and polycarbonates are widely used in clinical practice as very good materials for biodegradable implants. Polymers of glycolide, ε-caprolactone, L-lactide and trimethylene carbonate are commonly tested for use in the construction of scaffolds for cells. Homeostasis of cartilage is dependent on the response of chondrocytes to para- and autocrine, catabolic and anabolic factors which are produced by both chondrocytes and other types of cells in the organism. Imbalance between anabolic and catabolic processes results in the formation of pathological changes connected with, inter alia, modification of ground substance properties, its chemical composition and structure which results in degenerative changes . An important role in cartilage metabolism is contributed by a network of cytokines, that can be classified into two categories: anabolic cytokines (IGF-1, TGF-β, bfgf) and catabolic cytokines (IL-1, IL-8, TNF-α, IFN-γ) [4,5]. Interleukin 1 (IL-1) plays the main role in the patophysiology of cartilage damage. IL-1α and IL-1β are classified as major proinflammatory cytokines involved in the stimulation of catabolic effect in cartilage and its degradation in the course of various diseases. They stimulate chondrocytes to produce several matrix degrading proteases including matrix metalloproteinases and serine proteases. Simultaneously, they inhibit the synthesis of tissue inhibitors of matrix metalloproteinases which results in degradation of cartilage matrix [6,7]. These cytokines also augment the production of prostaglandins and free radicals and inhibit the synthesis of collagen and cartilage proteoglycans [8-11]. IL-1 and TNF-α induce cartilage cells to produce other catabolic mediators, such as interleukin 8 (IL-8) and interleukin 6 (IL-6). IL-8 is a chemokine, one of the main chemotactic cytokines. It is responsible for the whole process of transmigration of leukocytes from blood to tissues. This cytokine plays an essential role in the recruitment and activation of neutrophils. It stimulates the migration of neutrophils through endothelium and increases their adhesion to extracellular matrix proteins. This chemokine also induces neutrophil degranulation and respiratory burst. IL-8 exerts a potent angiogenic impact on endothelial cells. Due to the chemotactic properties, stimulating proliferation and activating immune cells, IL-8 is one of the key mediators of inflammation. It causes accumulation of inflammatory cells in the cartilage and, consequently, production by these cells enzymes, such as elastase, collagenase and gelatinase which decompose cartilage . Interleukin 6 is a multifunctional cytokine that is one of the most important factors regulating immune response and inflammation. IL-6 plays an important role in hematopoesis. The impact of this cytokine on the connective tissue is complex. IL-6 participates in the activation of inflammatory response and enhances the secretion of matrix metalloproteinases, which affect the degradation of cartilage. IL-6 is commonly presented as a cofactor of the catabolic effects of IL-1β in the cartilage . 15
20 16 Hamuje również wytwarzanie przez chondrocyty agrekanu i kolagenu typu II [13,14]. Jednak rola tej cytokiny w regulacji funkcji chondrocytów jest niejednoznaczna, gdyż może ona wywierać na chrząstkę również efekt protekcyjny, między innymi poprzez stymulację wytwarzania białek będących inhibitorami mediatorów odczynu zapalnego takich jak tkankowe inhibitory metaloproteaz (TIMP) . Doniesienia wskazujące na zahamowanie proliferacji chondrocytów w obecności IL-6 przemawiają jednak za jej niekorzystnym wpływem na chrząstkę . Niekorzystną rolę omówionych cytokin w przebiegu chorób zapalnych tkanki chrzęstnej potwierdzają liczne wyniki prac eksperymentalnych i klinicznych. Zwiększoną ekspresję IL-1, IL-6 i IL-8 stwierdzono w chrząstce osób cierpiących na zwyrodnieniowe choroby stawów . Również w płynie stawowym i maziówce stawowej chorych na reumatoidalne zapalenie stawów stwierdza się zwiększone stężenia IL-6, IL-1β i IL-8 [17, 18]. Udowodniono także, że stężenia IL-6 w surowicy i płynie stawowym korelują z klinicznymi objawami stanu zapalnego (gorączką i niedokrwistością), wskaźnikami klinicznymi takimi jak sztywność poranna czy liczba zajętych stawów, a także parametrami laboratoryjnymi (wartością OB, stężeniem CRP) . Biomateriały, wszczepione do organizmu żywego, powinny przejąć określone funkcje organizmu wykazując jak największą biokompatybilność. Idealny biomateriał nie powinien wywierać negatywnego wpływu na układ immunologiczny, a zaburzenie jego homeostazy powinno być jak najmniejsze. Jednak biomateriały, wszczepione do organizmu, podlegają podstawowym prawom patofizjologii ciała obcego, w efekcie czego mogą wywoływać reakcje zapalne o zróżnicowanym nasileniu . Odpowiedź na biomateriał może się charakteryzować reakcją zapalną z udziałem mediatorów zapalenia z grupy cytokin, spośród których ważną funkcję pełnią cytokiny prozapalne, a w szczególności IL-1, IL-6 i IL-8 . Przeprowadzone badania in vitro obejmowały ocenę sekrecji prozapalnych cytokin (IL-1α, IL-1β, IL-6 i IL-8) przez ludzkie chondrocyty hodowane na powierzchni biodegradowalnych podłoży polimerowych. Polimery analizowane w pracy zawierały różne kombinacje jednostek komonomerycznych (glikolidylowe, kaproilowe, laktydylowe, węglanowe) oraz różniły się udziałem procentowym tych jednostek w łańcuchach kopolimerowych. Materiały te zostały zsyntetyzowane przy użyciu nietoksycznego inicjatora polimeryzacji acetyloacetonianu cyrkonu. Poliestry alifatyczne są grupą biomateriałów znajdującą coraz więcej zastosowań medycznych. Związki te degradują na drodze hydrolizy, a powstające produkty są nietoksyczne i łatwo ulegają eliminacji z ustroju . Tradycyjne metody syntezy biodegradowalnych polimerów wykorzystują jako inicjator polimeryzacji toksyczne związki cyny. Niestety nie można całkowicie wyeliminować tych związków z otrzymanego polimeru, czego konsekwencją jest ich stopniowe uwalnianie w organizmie. Bezpieczną alternatywą jest synteza polimerów przy użyciu bardziej biozgodnych inicjatorów tego procesu, do których należy acetyloacetonian cyrkonu. Materiały i metody Kopolimery wykorzystane w badaniach (TABELA 1) zsyntezowano w oparciu o procedury opisane we wcześniejszych publikacjach . Kopolimeryzację prowadzono z wykorzystaniem jako inicjatora acetyloacetonianu cyrkonu (Zr(Acac) 4 ). Eksperymenty przeprowadzono na ośmiu materiałach polimerowych: 1) poli(ε-kaprolaktono-ko-glikolid) 92:8 (PCLGA 92:8); 2) poli(l-laktydo-ko-glikolid) 85:15 (PLAGA 85:15); 3) poli(l-laktydo-ko-ε-kaprolakton) 75:25 (PLACL 75:25); 4) poli(l-laktydo-ko-węglan trimetylenu) 70:30 (PLATMC 70:30; 5) poli(l-laktydo-ko-węglan trimetylenu) It was also demonstrated to down-regulate aggrecan and type II collagen synthesis by chondrocytes [13,14]. However, this cytokine may also have protective effects in the cartilage. Some works have reported that IL-6 induced the expression of the tissue inhibitors of matrix metalloproteinases (TIMP) . However, reports indicating inhibition of chondrocytes proliferation in the presence of IL-6 signify its adverse impact on the cartilage . Numerous results of the experimental and clinical studies confirm the negative role of these cytokines in causing cartilage inflammatory diseases. Increased expression of IL-1, IL-6 and IL-8 was found in the cartilage of patients suffering from degenerative joint disease . Elevated levels of these cytokines were found in the synovial fluid and articular synovial tissue of patients with rheumatoid arthritis [17,18]. It has been proven that elevated levels of IL-6 in serum and synovial fluid correlate with clinical signs of inflammation (fever, anemia), clinical symptoms including morning stiffness, number of inflamed joints, as well as increased laboratory parameters: level of C reactive protein (CRP) and a raised erythrocyte sedimentation rate (ESR) . Biomaterials after implantation into the organism should take over certain body functions showing the highest biocompatibility. The perfect biomaterial should not adversely affect the immune system and minimize the disturbance of homeostasis. However, biomaterials, implanted into the body, are subjected to basic roules of the pathophysiology of foreign body, so they may cause inflammatory reactions of various severity . Biological responses to implanted materials may be characterized by an inflammatory reaction. Implanted biomaterial may alter the secretion of protein inflammatory mediators such as IL-1, IL-6 and IL-8 . The aim of the present study was to examine the secretion of proinflammatory cytokines (IL-1α, IL-1β, IL-6 and IL-8) by human chondrocytes cultured on the biodegradable polymeric materials. Polymers analyzed in this work are characterized by various structure of comonomer units or different comonomer units molar ratio. All of the copolymers were synthesized with the use of nontoxic zirconium acetylacetonate as an initiator of polymerization reaction. Biodegradable synthetic aliphatic polyesters seem very promising in medical applications. These polymers degrade in the body by hydrolysis, and their degradation products are non-toxic and may be metabolized or easily eliminated from the body . Traditional methods of the synthesis of biodegradable polymers employ highly toxic tin compounds as the initiators of polymerization. Complete elimination of these compounds from the polymers is practically impossible which results in their slow penetration into the organism. Safe alternative is the synthesis of polymers using more biocompatible initiators of this process, which include zirconium acetylacetonate. Materials and methods All of the copolymers (TABLE 1) were synthesized on the basis of copolymerization procedures described previously . Copolymeryzations were conducted with zirconium acetyloacetonate (Zr(Acac) 4 ) as initiator. Eight biodegradable polymers have been selected to our study: 1) poly(ε-caprolactone-co-glycolide) 92:8 (PCLGA 92:8); 2) poly(l-lactide-co-glycolide) 85:15 (PLAGA 85:15); 3) poly(llactide-co-ε-caprolactone) 75:25 (PLACL 75:25); 4) poly(llactide-co-trimethylene carbonate) 70:30 (PLATMC 70:30); 5) poly(l-lactide-co-trimethylene carbonate) 30:70 (PLATMC 30:70); 6) poly(glycolide-co-trimethylene carbonate) 30:70 (PGATMC 30:70); 7) poly(l-lactide-co-ε-caprolactone-coglycolide) 66:24:10 (P(LA-CL-GA) 66:24:10); 8) poly(llactide-co-trimethylene carbonate) 50:50 (PLATMC 50:50).
I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W Journal of Polish Society for Biomaterials and Faculty of Materials Science and Ceramics AGH-UST Czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów i Wydziału
I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W Number 112 Numer 112 Volume XV Rok XV JANUARY 2012 STYCZEŃ 2012 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: Polish Society for Biomaterials in Krakow Polskie Stowarzyszenie
I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I W Y D Z I A Ł U I N Ż Y N I E R I I M A T E R I A Ł O W E J I
I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I W Y D Z I A Ł U I N Ż Y N I E R I I M A T E R I A Ł O W E J I
I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I W Y D Z I A Ł U I N Ż Y N I E R I I M A T E R I A Ł O W E J I
I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I W Y D Z I A Ł U I N Ż Y N I E R I I M A T E R I A Ł O W E J I
Self-healing materials as biomimetic smart structures Ludmil Drenchev Jerzy J. Sobczak Foundry Research Institute Krakow 2014 Published under the aegis of the World Foundry Organization, Commission 8.1
Lublin University of Technology Electrical Engineering and Computer Science Faculty I E E E Lublin University of Technology Institute of Electrical Engineering & Electrotechnologies Polish Society of Theoretical
Biostimulators IN MODERN AGRICULTURE Field Crops E D I T O R : Zbigniew T. Dąbrowski W a r s a w 2 0 0 8 1 Biostimulators IN MODERN AGRICULTURE Field crops EDITOR: Zbigniew T. Dabrowski Warsaw 2008 2 The
RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM
SCIENTIFIC COUNCIL Aleksander Sieroń, Bytom, Poland HEAD OF SCIENTIFIC COUNCIL Artur Badyda, Warsaw, Poland Josep Benitez, Valencia, Spain Eugeniusz Bolach, Wrocław, Poland Jurgis Bredikis, Kaunas, Lithuania
prof. dr hab. in. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowie RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesaw CEMPEL Politechnika Poznaska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR:
Wydano za zgodą Rektora R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inŝ. Leonard ZIEMIAŃSKI R a d a N a u k o w a ZN PRz Mechanika Sergei ALEXANDROV (Rosja), Józef
RADA PROGRAMOWA PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM w Olsztynie prof. dr hab. inż. Jan ADAMCZYK
SOCIETY OF ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S CHEMIA I INŻYNIERIA EKOLOGICZNA S Vol. 16 No. 3 Opole 2009 EDITORIAL COMMITTEE Witold Wacławek (University, Opole)
Tadeusz Piotrowski, Łukasz Grabowski (editors) The Translator and the Computer Proceedings of a Conference held in Wrocław, April 20 21, 2012, organized by the Philological School of Higher Education and
ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2011 KOMITET REDAKCYJNY Wojciech Ciechomski, Alina
Od redakcji Ten specjalny numer Alergologii Współczesnej jest wydany z okazji konferencji, poświęconej problemom immunoterapii swoistej, która odbędzie się w Krakowie w dniach 21-23 października 2005 roku.
STRUCTURE AND ENVIRONMENT ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND ENERGY No. 4/2014 vol. 6 PL ISSN 2081-1500 www.sae.tu.kielce.pl KIELCE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Contents MAREK ŁAGODA,
ISSN 1505-7054 2012 Vol. 15 No. 2 www.medycynasrodowiskowa.pl W numerze: 3 Wzrastanie a środowisko 3 Środowisko w Zagłębiu Miedzi 3 Ni, Cd, As w Polsce 3 Hałas i wibracje w rolnictwie 3 Polimorfizm LCT
ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2010 KOMITET REDAKCYJNY Wojciech Ciechomski, Alina
Przegląd Epidemiologiczny Epidemiological Review QUARTERLY JOURNAL OF THE NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE AND THE POLISH SOCIETY OF EPIDEMIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES
JERZY HABER INSTITUTE OF CATALYSIS AND SURFACE CHEMISTRY POLISH ACADEMY OF SCIENCES RESEARCH REPORT General information for years 2010 and 2011 1 CONTENTS Introduction 3 Research groups and laboratories